EUCLASE. 485 



L'observation directe m'adonne : 2E = 88°47 r , ray. rouges; 88°1' 

 ray. bleus. La dispersion des axes est donc très-faible. La disper- 

 sion inclinée se manifeste au contraire par une différence notable 

 entre la vivacité des couleurs des deux systèmes d'anneaux. A 

 45° du plan de polarisation, l'hyperbole du système a couleurs vives 

 est bordée par du rouge à Y intérieur, par du bleu à Y extérieur; 

 l'hyperbole du système a couleurs pâles n'offre qu'une teinte bleuâ- 

 tre intérieurement et extérieurement. Incolore; vert d'eau pâle; 

 vert d'asperge; vert émeraude; bleu de ciel ou bleu indigo. Tri- 

 chroïsme plus ou moins prononcé. Eclat vitreux; nacré sur les 

 plans de clivage a 1 et g 1 . Poussière blanche. Dur. =7,5. Dens.= 

 3,089 (cristal incolore du Brésil); 3,097 (cristal bleu du Brésil), 

 d'après mes observations; 3,096 à 3,103 (Russie), d'après Koks- 

 charoxv. 



Fortement calcinée au chalumeau à l'état d'esquilles minces, se 

 gonfle et fond en émail blanc. Se dissout avec effervescence dans 

 le borax et le sel de phosphore. Avec la soude, au feu de ré- 

 duction, donne des traces d'étain. D'après des expériences de 

 M. Damour, des fragments grossiers calcinés au rouge blanc, per- 

 dent 6,4 p. 100 d'eau et de fluor et fondent en un émail blanc mat. 

 Inattaquable par les acides. 



Al, GP, Si s + H: Silice 41,15 Alumine 35,34 Glucine 17,34 

 Eau 6,17. 



Analyses de l'euclase du Brésil : a, par Damour (moyenne de 

 quatre opérations); 6, par Berzélius; c, par Mallet. 





a 



Oxygène. 



Rapp. 



b 



c 



Silice 



41,63 



22,20 



4 



43,22 



44,18 



Alumine 



3i,07 



4 o,87 



3 



30,56 



31 ,87 



Glucine 



1 6,97 



10,74 



2 



21,78 



21 ,43 



Chaux 



0,14 







1> 



» 



Oxyde ferreux 



1,03 







• 2,22 



1,31 



Oxyde slanneux 



0,34 







0,70 



0,3!i 



Eau 



6,04 



S, 37 



1 



» 



» 



Fluor 



0,38 







n 



» 





100,60 



98,i8 



99,14 



Den?ité : 



3,098 







» 



3,036 



L'oxyde de fer paraît entrer comme matière accidentelle modi- 

 fiant les nuances de coloration que présente l'euclase; M. Damour 

 a observé certains cristaux pénétrés en tous sens par des lamelles 

 brillantes de fer oligiste. 



L'euclase, inconnue en Europe avant 1785, époque a laquelle 

 Dombey en rapporta les premiers cristaux qu'il regardait comme 

 originaires du Pérou, s'est trouvée en assez grande quantité avec 

 quartz et topaze dans les cavités d'un schiste chloriteux, à Capâo do 

 Lane cl a. Boa Vista près Villa Rica au Brésil (depuis quelques an- 



